Perbandingan Kuat Tekan Beton Antara Campuran Aggregat Kasar Batu Pecah (Split) Dengan Batu Alam Palembayan Untuk Beton Struktur

## Masril
Dosen Tetap FT . UMSB Email : mril6030@gmail.com
Abstrak: Kekuatan  beton  sekarang  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  bahan  dan  material  yang digunakan serta dilatar belakangi oleh dua jenis aggregat kasar dan mutu beton yang dipakai untuk struktur bangunan. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan struktur saat ini. Pemilihan  material  beton  dilakukan  untuk  menentukan  kekuatan  karakteristik  dari  struktur beton  itu  sendiri,  material  dari  aggregat  kasar  yang  dipergunakan  aggregat  kasar  batu  pecah (split) dan aggregat kasar batu alam kemudian yang sangat menentukan sekali adalah aggregat halus.
Dalam penelitian perbandingan campuran beton  memakai aggregat halus pasir murni dengan membandingkan  aggregat  halus  yang  dicampur  dengan  debu  batu  bara  dengan  porsentase campurannya  1%,  2%,  5%,  10%  dan  15%  ,  kemudian  diukur  nilai  slump  dengan  dengan  air yang bervariasi dan air untuk 1m3 campuran membutuhkan air yang maksimalnya sekitar 259 liter, masing-masing dilakukan pengujian terhadap benda uji berbentuk selinder pada umur 7 hari,  14  hari,  21  hari  dan  28  hari,  dan  analisa  akhir  pada  penelitian  ini  adalah  umur  28  hari, ternyata  campuran  beton  aggregat  halus  dicampur  dengan  debu  batu  bara  lebih  tinggi  kuat tekan  beton  struktur,  pada  mutu  beton  rencana  yang  sama  (K  250),  dengan  selisih  pebedaan sekitar 5%.
Kata Kunci : Uji Kuat Tekan Beton
Abstract: The  strength  of concrete is  now  strongly  influenced  by  the  materials  and  materials used  and  backdropped  by  two  types  of  coarse  aggregates  and  concrete  quality  used  for building structures. So as to meet the needs of the current structure.
The selection of the concrete material is carried out to determine the characteristic strength of the concrete structure itself, the material of coarse aggregates employed by crude aggregates of split  rock  and  rough  aggregates  of  natural  stones  then  of  greatest  determination  are  fine aggregates.
In the comparative study the concrete mixture uses fine aggregate of pure sand by comparing the fine aggregate mixed with coal dust with mixed percentage of 1%, 2%, 5%, 10% and 15%, then measured slump value with varying water and water for 1m3 mixture requires maximum water of about 259 liters, each tested on cylindrical test specimen at 7 days, 14 days, 21 days and 28 days, and final analysis in this study is 28 days, it turns out a fine aggregate concrete mixture  mixed  with  coal  dust  higher  compressive  strength  of concrete,  on the  same  concrete plan quality (K 250), with difference of about 5% difference.
Keywords : Strong Pressure Concrete Test

## I . PENDAHULUAN A . Latar Belakang
Untuk bangunan teknis maka material harus mempunyai sifat tahan terhadap pengaruh  cuaca  dan  kekuatannya memenuhi.karakteristik  perencanaan yang dipakai sebagai dasar perhitungan. Pada umumnya para pekerja cendrung untuk  mengerjakan  pekerjaan  dengan baik,  tetapi  sering  terjadi  adanya
keinginan  untuk  mendapatkan  hasil yang  banyak  sehingga  melupakan persyaratan  teknis  konstruksi  yang  di syaratkan.  Sebagai  alat  kontrol  maka fungsi  laboratorium  akan  selalu  dapat dipakai sebagai pedoman untuk mengendalikan  mutu,  tanpa  harus membuat suatu konstruksi yang mempunyai yang sangat berlebihan

## B . Rumusan Masalah
Dalam  penelitian  ini  penulis  hanya meneliti  perbandingan  kuat  tekan beton antara campuran aggregat kasar batu  pecah  (split)    ukuran  2/3  cm dengan  aggregat  kasar  dari  batu  alam untuk  mutu  beton  K.  250,  ini  akan sangat  erat  hubungannya  dengan pelaksanaan pekerjaan beton bertulang nantinya. C.Maksud dan Tujuan Penelitian
tujuan  dan  maksud  penulisan  ini adalah  menentukan  perbandingan  kuat tekan  beton  antara  campuran  aggregat kasar  batu  pecah  (split)  dengan  batu alam  untuk  beton  struktur,  disamping itu  penulis  ingin  mengetahui  lebih dekat  lagi  penerapan  teori-teori  yang perkuliahan  dengan  pelaksanaan  yang sebenarnya.  Dengan  penulisan  ini  agar menambah ilmu dan pengalaman terutama bagi penulis sendiri

## D. Ruang lingkup/batasan penelitian
Dalam  menganalisa  Agregat  kasar penulis  membatasi  masalah  yang  akan dibahas  pada  penelitian  ini  adalah Hanya  Menghitung  kuat  tekan  beton mutu  beton  dengan  mebandingkan kekuatan  dengan  memakai  split  dan agregat batu alam .

## II . KAJIAN PUSTAKA
Untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan  secara  umum  ,  pengunaan agregat  dilapangan  dapat  diyakini  setelah melaui kegiatan pengujian seperti :
1. Pemeriksaan Berat Volume.
Pegujian  ini  untuk  menentukan    berat isi agregat atau campuran yang didefinisikan sebagai perbandingan antara  berat  material  kering  dengan volumenya.
2. Analisa saringan agregat Menentukan  pembagi  butir  (gradasi) agregat  .  Data  Distribusi  butiran  pada agregat  diperlukan  dalam  perencanaan adukan  beton.  Pelaksanaan  Penentuan gradasi ini dilakukan pad agregat kasar
3. Analisis Specific –  Grafity  dan penyerapan  agregat  Kasar.pegujian  ini untuk  menentukan  Bulk  dan  Apparent
specific  garfity  dan  penyerapan  ( absorption  )  dari  agregat  menurut prosedur  ASTM  C  127,  Nilai  ini diperlukan untuk menetapkan  besarnya komposisi volume agregat dalam adukan beton.
4. Agregat Klas B.
Menggunakan  Kerikil  (  grogol)  yang dipecahkan  dengan  Stone  Grusher dengan  spesifikasi    campuran  yaitu agregat  41  %  dan  agregat  59  %  . Agregat  Klass  B  ini  digunakan  untuk perkerasan bahu jalan Sebagai  lapis  pondasi  yang  akan Gradasi seragam (Uniform graded)
Mempunyai  ukuran  butir  yang  sama, tidak  stabil  dan  kekuatan  diperoleh  dari kontak antar butir.
Yang  harus  dipenuhi  oleh  suatu material adalah :
Sebagai  lapis  pondasi  yang  akan memikul  beban  lalu  lintas  dan  meneruskan ke  lapis  pondasi  bawah,  maka  kualitas agregat  adalah  merupaka  factor  yang  sangat penting. Untuk itu agar memenuhi persyaratan laboratorium, sehingga diketahui mutu  agregat  yang  akan  dipergunakan  dan pengujian tersebut antara lain adalah sebagai berikut :
a. Gradasi dan ukuran butir Syarat utama campuran agregat sebagai  bahan  konstruksi  perkerasan jalan adalah gradasi yang dipakai akan menentukan kestabilan konstruksi jalan. Pada garis besarnya ada 3 (tiga) macam campuran agregat yaitu :
 Gradasi  menerus  (butir-butir halus  mengisi  pori-pori  secara cukup), campuran ini mempunyai  stabilitas  tinggi,
karena  adanya  interlocking yang  baik  antara  agregat. Kekuatan  diperoleh  dari  kotak antara  butir  dan  stabilitas  bisa ditingkatkan  dari  sifat-sifat kohesi butir halus yang mengisi void (ruang).
 Gradasi timpang (Gap graded)
Sebagian  ukuran  butir  hampir seragam, mempunyai sifat kurang  stabil  dan  kurang
kedap  karena  terdapat  ruang antar agregat. Gradasi jenis ini lebih  sesuai  untuk  agregat campuran  hot  rolled  shet (HRS),  karena  mempunyai cukup ruang untuk bitumen.
b. Kekerasan  /  Keausan  (strength and tougness) Pada  pekerjaan  jalan,  sebelum agregat mengalami proses pemecahan penghancuran dan penghalusan  baik  waktu  crushing maupun pada waktu penghamparan  dan  pemadatan. Begitu  pula  halnya  pada  waktu agregat  menerima  beban  lalu lintas, jika sifat kekerasan agregat tidak  dipenuhi  maka  agregat  bisa pecah  dan  jika  hal  ini  terjaadi maka  konstruksi  perkerasan  yang telah  direncanakan  tidak  bisa mencapai umur rencana. Pengujian ketahanan terhadap keausan di laboratorium dilakukan dengan mesin pengaus Los Angeles abrasion machine. c. Ketahanan  tarhadap  pelapukan (soundness) Pengaruh  cuaca  terhadap  agregat sebagai  bahan  perkerasan  akan menimbulkan pelapukan (weathering) begitu pula pengaruh kondisi lingkungan. Akibat konstruksi  tidka  awet  /  tahan, gradasi  agregat  berubah  sehingga konstruksi perkerasan tidak stabil.
d. Tekstur permukaan
Susunan  permukaan  yang  kasar akan  mempunyai  kecenderungan nambah  kekuatan  campuran  bila dibandingkan  dengan  permukaan yang  licin  dan  permukaan  yang kasar  akan  menimbulknan  ikatan yang baik antara butiran dan akan menimbulkan  ikatan  yang  baik pula terhadap agregat dan bitumen yang kasar umumnya akan meningkatkan stabilitas dan keawetandalam campuran butimen. e. Bentuk butiran Bentuk  butiran  akan  mempunyai beberapa pengaruh terhadap
konstruksi  perkerasan,  terutama berpengaruh terhadap kemampuan pemadatan. Bentuk  butiran  yang  bulat  / lonjong kurang membentuk
bidang  kontak  antara  agregat karena  bidang  sentuhnya  hanya merupakan  garis  singgung  atau titik,s  ehingga  terdapat  ruang antara  yang  besar.  Bentuk  butiran yang  pipih  mempunyai  peluang akan berubah bentuk butiran yang baik  berbentuk  kubus.  Dalam pelaksanaan,  batasan  penggunaan bentuk  butiran  dipertimbangkan antara lain sebagai berikut :
- Untuk  lapis  pondasi  bawah, bentuk  butiran  bulat  masih bisa dapat dipergunakan. - Untuk  lapis  pondasi  entuk butiran  bulat  masih  ada digunakan  dengan  batasan
40%  agregat  bulat  tersebut minimal  mempunyai  satu bidang pecah. - Untuk lapis permukaan butiran  berbentuk  bulat  tidak diperbolehkan  jadi  seluruh agregat harus berbentuk kubus / pecah. f. Absorsi Pemeriksaan absorsi di laboratorium  biasanya  dilakukan bersamaan dengan proses pemeriksaan berat jenis. Absorsi  dan  berat  jenis  nilai  juga dapat  dipakai  untuk  identifikasi kekuatan / kekerasan suatu agregat. Jika dibandingkan dengan sifat-sifat  agregat  lainnya  maka absorsi tidak terlalu besar pengaruhnya  tehadap  kekuatan, tetapi  berpengaruh  dalam  segi ekonomisnya  apabila  digunakan dalam campuran aspal beton. Maksudnya adalah apabila absorsi besar  maka  aspal  yang  diserap oleh agregat tersebut akan menjadi  besar  pula  sehingga diperlukan  pemakaian  aspal  yang besar
g. Kebersihan
Agregat yang akan dipergunakanuntuk konstrukai perkrasan harus bersih dari bahan- bahan kotoran yang tidak dikehandaki yang dapat merugikan  campuran  perkerasan itu sendiri hal ini dalam persyaratan dibatasi. Kebersihan  agregat  sering  dapat ditentukan  dengan  pemerikasaan secara visual sedangkan di laboratorium  digunakan  dengan metode  sand  equivalent  test,  yang merupakan  perbandingan  relatif antara  bagian  yang  merugikan terhadap agregat yang lolos
saringan No. 4
h. Berat jenis Penentuan berat jenis ini terutama dipergunakan  untuk  campuran aspal  beton,  untuk  campuran agregat  tanpa  bitumen  berat  jenis tidak  terlalu  penting.  Batasan- basatasan  yang  harus  dipenuhi oleh  agregat  kelas  A  adalah sebagai berikut :
- Fraksi  agregat  kasar  yang lolos  ayakan  50  mm  dana tertahan  ayakan  4,75  mm harus terdiri dari partikel yang keras, awet dan jika dihasilkan  dari  kerikil  maka tidak  kurang  dari  50%  berat agregat  harus  terdiri  partikel yang  memiliki  paling  sedikit satu  muka  bekas  pecahan dan jika  kelebihan  butir  halus kerikil tersebut harus diayak. - Fraksi agregat halus
Agregat  halus  yang  lolos ayakan  4,75  mm  harus  terdiri dari  pertikel  pasir  alami  atau pasir  pecah  serta  material halus lainnya.

## III . METODE PENELITIAN
Perencanaan campuran beton untuk mendapatkan campuran beton yang memenuhi syarat – syarat sebagai berikut : 1. Kekenyalan tertentu yang memudahkan adukan beton ditempatkan  pada  cetakan  /  bakisting
(workability)  dan  kehalusan  muka (finishability)  beton  basah  yang ditentukan dari :
a.   Volume pasta adukan.
b.   Keenceran pasta adukan.
c.  Perbandingan  campuran  aggregat halus dan kasar.
2. Kekuatan  rencana  dan  ketahanan
(durability) pada kondisi beton setelah mengeras. 3. Ekonomis  dan  optimum  dalam pemakaian semen.
Prosedur  perencanaan  adukan  beton  terdiri dari beberapa tahap pekerjaan :
1.  Menetapkan  konsistensi  beton  dengan SLUMP rencana berdasarkan Tabel. III-3.
2.  Menetapkan  ukuran  maksimum  aggregat kasar  yang  dipakai  sesuai  dengan  jenis konstruksi dari Tabel.III-4.
3.  Berdasarkan  nilai  SLUMP  dan  ukuran aggregat  rencana,  gunakan  Tabel.III-5 untuk memperoleh jumlah air untuk setiap m3  beton,  dan  persentase  udara  yang terperangkap.
4.  Dari  dua  penentuan  nilai  w/c  ratio,  yang masing-masing  diperoleh  atas  batasan sifat ketahanan beton terhadap lingkungan (Tabel.III-1)  dan  atas  kekuatan  rencana beton  (Tabel.III-2),  gunakan  nilai  w/c ratio  yang  bernilai  lebih  kecil  bagi perencanaan.
5.  Jumlah  semen  dihitung  dengan  membagi besaran  jumlah  air  yang  diperoleh  pada langkah 3 dengan nilai w/c ratio :
Jumlah semen  = Jumlah air ……(III-1) (w/c) ratio
6.  Dengan  besaran  diameter  maksimum aggregat kasar dan nilai modulus kehalusan aggregat halus rencana, berdasarkan Tabel.III-6 ditetapkan persentase  volume  aggregat  kasar/m3 beton.  Berat  total  aggregat  kasar  yang digunakan diperoleh dari perkalian persentase  volume  dengan  satuan  berat aggregat.
7.  Volume  aggregat  halus  (pasir)  dihitung dari  selisih  volume  total  beton  dengan (volume  semen  +  volume  aggregat  kasar + volume air dan udara yang terperangkap).  Dengan  nilai  specific gravity  yang  diketahui,  dihitung  berat rencana aggregat halus.
8.  Jumlah  unsur  adukan  untuk  jumlah kubikasi beton tertentu dihitung atas dasar jumlah perlu bagi pengecoran.
9.  Untuk  kondisi  lapangan,  modifikasi  bagi konsistensi  w/c  ratio  disesuaikan  dengan sifat bahan. Jika G merupakan berat bahan rencana yang diperoleh dari table-tabel, m
adalah kadar kelembaban bahan dilapangan  dan  a  adalah  kemampuan absorpsi  dilapangan  (m  dan  a  dalam persentase), maka :
a.    Tambahan  air  yang  diperlukan  =
G(a – m)/(1-m)……(III-2).
b. Tambahan aggregat yang diperlukan  = G(m-a)/(1-m)…(III-3) Adapun yang akan dilakasnakan penelitiannya adalah - Analisa  saringan  agregat  halus  dan agregat kasar.
- Pemeriksaan  kadar  orgnanik    dalam agregat.
- Pemeriksaan  kadar  lumpur  dalam agregat =3.7 %   <   5 %
- Pemeriksaan kadar air Agregat Prosentasenya adalah 5,023 %
- Berat Voume Agregat kasar=1,57.
- Berat Volume Agregat Halus=1,5
- Spesisifik grafiti agregat halus=2,5
- Spesifik garafiti agregat kasar =2,8
- Perencanaan  beton  segar    K250  atau Fc’20,75 Mpa.

## IV . ANALISIS DATA
IV.1  Untuk  benda  uji  campuran aggregat kasar batu pecah
   b =  279.67  +  269.44  +  272.85  + 266.03   bm                = 1087.99                =    271.99 kg/cm²
perhitungan  kekuatan  tekan  beton  yang didapat pada umur 28 hari (  ’ b ) – kekuatan beton rata – rata (  ’ bm) . N o  ’ b -  ’ bm (kg/cm²) (  ’ b -  ’ bm )² (kg/cm²) 1  279.67 - 271.99 = 7.68 58.98 2  269.44 – 271.99 = - 2.55 6.50 3  272.85 – 271.99 = 086 0.74 4  266.03 – 271.99 = - 5.96 35.52 Nilai deviasi standar benda uji : S =        101.74           =  5.82  kg/cm² 4 - 1 Kekuatan tekan karakteristik beton :  ’ bk =  ’ bm - 1.64 . S =    271.99  –  (  1.64  x  5.82  )      = 262.44 kg/cm ²
IV.2 Untuk benda uji campuran aggregat kasar batu alam :    ’ b =  252.38  +  255.80  +  255.80  + 262.62          =  1026.60  kg/cm².
  ’ bm =   1026.60         =  256.65  kg/cm²
Tabel  (IV-4)  Kekuatan  tekan  beton  masing umur  28  hari  (  ’ b )  –  Kekuatan  tekan beton rata-rata (  ’ bm ) No  ’ b -  ’ bm (kg/cm²) (  ’ b -  ’ bm ) ²(kg/cm²)
1 252.39  –  256.65  = -4.26 18.23 2 255.80  –  256.65  = -0.85 0.72 3 255.80  –  265.65  = -0.85 0.72 4 262.62  –  256.65  = 5.97 35.64 Jumlah 55.31 Nilai deviasi standar benda uji :  S  =         55.31 =  4.29  kg/cm²
4 - 1
Kekuatan tekan karakteristik beton :
  ’ bk =  ’ bm - 1.64 . S
=  256.65 – ( 1.64 x 4.29 )
= 250.61  kg/cm² / 21,30  mpa

## V . IMPULAN DAN SARAN
1. SIMPULAN
Dari  perhitungan  dan  analisa  data  percobaan maka  dapat  disimpulkan  bahwa  karakteristik campuran  struktur  beton  dalam  pemakaian aggregat  kasar  yang  berbeda  antara  batu pecah  dengan  batu  alam,  dengan  ketentuan yang sama dan K 250, yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
4 4
1. Untuk benda uji campuran beton aggregat kasar  batu  pecah,  hasil  percobaan  yang didapat nilainya sebagai berikut :
-  Kekuatan tekan beton rata – rata
(  ’ bm )     =  271.99  kg/cm².
-    Nilai  standar  deviasi  benda  uji    (  S  ) =  5.82  kg/cm².
-    Nilai  tekan  beton  karakteristik  (  ’ bk ) =  262.44  kg/cm². -    Kekuatan  tekan  beton  rencana      (  K  ) =  250  kg/cm².
2. Untuk  benda  uji  campuran  beton  dengan aggregat kasar batu alam.
Hasil  penelitian  yang  didapat  nilainya sebagai berikut : -  Kekuatan tekan beton rata – rata (  ’ bm )  =  256.65  kg/cm²
-  Nilai deviasi standar benda uji
( S )       =  4.29  kg/cm².
Kekuatan tekan beton karakteristik   (  ’ bk ) =  250.61 kg/cm²./21,30  Mpa Kekuatan beton rencana ( K )    =  250  kg/cm².=21,3 Mpa
2 . SARAN – SARAN
1  Untuk  mendapatkan  mutu  beton  yang lebih baik, sebaiknya dilakukan pengujian  dengan  metode  yang  lain, seperti K 275/22,9 Mpa dan K 300/24,9Mpa .
2.  Didalam  pengujian  hendaknya  dilakukan dengan  bahan  yang  berbeda  seperti aggregat batu pecah dengan ukuran yang lain  maupun  aggregat  batu  alamnya, untuk lebih mengetahui tentang kekuatan
beton  dengan  campuran  aggregat  kasar yang bebeda.
3.  Dalam melakukan penelitian dilaboratorium  pengendalian  (kontrol) terhadap  bahan  campuran  beton  lebih diketatkan atau teliti.
4. Untuk  melaksanakan  sebuah  konsturksi struktur  beton  yang  mempunyai  beban yang  sangat  besar  atau  kuat  tekannya besar  ada  baiknya  untuk  pemakaian aggregat  kasar  batu  pecah  karena  telah kita  teliti  dilaboratorium  aggregat  kasar batu pecah lebih besar kekuatan tekannya dibandingkan dengan aggregat kasar batu alam.

## DAFTAR PUSTAKA
- PBI 1971 dan Skni 2002.
- Sukirman  ,  Silvia  ,1992,  Perkerasan lentur  Jalan    Raya  ,  Penerbit  Nova Bandung.
- Sukirman , Silvia 2007, Beton Aspal
Campuran  panas,  Edisi    ke  2 Penerbit Obor Indonesia , Jakarta